ß4  F.  Rinne,  Ein  1831  bei  Magdeburg  gefundenes  Eisen. 
stellt.  Auch  hier  gibt  der  Verlauf  eines  figurativen  Punktes, 
den  man  nach  der  jeweiligen  Zusammensetzung  auf  der  ent- 
sprechenden Vertikalen  wählen  muß,  den  Verlauf  der  Ent- 
mischung an.  In  jedem  mit  Doppelpfeil  versehenen  Felde, 
in  welches  der  Punkt  einlauft,  tritt  Entmischung  ein.  Die 
Enden  der  Pfeile  geben  die  zusammen  existierenden,  im  Gleich- 
gewicht befindlichen  Stoffe  an.  Z.  B.  bedeutet  Pfeil  cd  Ent- 
mischung im  Kamacit  c 
und  festen  Lösungsrest  d. 
Auf  HJ  findet  Zerfall  in 
Kamacit  H  und  Taenit  J 
statt  usw.  Dabei  ist  aber 
C  zu  vermerken,  daß  der 
untere  Kurventeil  nur  eine 
Annahme  ist.  Läßt  man 
eine  künstliche  (Fe,  Ni)- 
Schmelze  beliebiger  Zu- 
sam m en Setzung  erstarren , 
so  bleibt  der  Kristallisa- 
tionslauf gewissermaßen 
im  Felde  der  festen  Lösung 
stecken.  Es  kommt  er- 
fahrungsmäßig nicht  zu 
der  im  unteren  Linien - 
1  System  der  Fig.  2  an- 
gedeuteten Entmischung. 
Es  ist  der  untere  Teil 
"oji  ^       J'  ico^     der  Figur  nur  ein  Schema 
2^o^Mk^iAaXi^eJb\^ul.  für  die  bei  Meteoreisen, 
Fig.  2.  im  Gegensatz  zu  künst- 
lichem Nickeleisen ,  tat- 
sächlich stattgefundene  Differenzierung  in  Kamacit  und  Taenit. 
Bislang  ist  nicht  bekannt  geworden,  daß  künstlich 
dargestelltes  nickelhaltiges  Eisen  die  Aufteilung 
inKamacit  undTaenit  vorgeführt  hat.  Stets  hat  man 
eine  vollkommene  Mischbarkeit  bei  niedrigen  Temperaturen 
vorgefunden  auch  bei  Gehalten  an  Ni,  die  bei  Meteoreisen  in 
die  Mischungslücke  (in  Fig.  2  als  H'J'  angenommen)  fallen 
würden.    Wenn  also  auch  in  den  Strukturverhältnissen  eine 
